136 Düggelin, Beobachtungen über die Erzeugung 



reduzieren sind, so ist hier zunächst eine Bemerkung zu 

 machen über das pag. 125 der Einleitung erwähnte Dicken- 

 gesetz. Danach verhalten sich innert gewissen Grenzen, 

 welche für verschiedene Substanzen verschiedene Werte 

 haben, die durch abwechselndes Laden und Entladen in 

 Dielektricis erzeugten Wärmemengen umgekehrt wie die 

 Quadrate der Dicken derselben; das Produkt cPt ist 

 also nahezu konstant. Da nun bei meinen Messungen die 

 Dicken der untersuchten Dielektrika nicht sehr verschie- 

 den waren, 0,6 bis 3 mm, und sich innerhalb der Grenzen 

 hielten, innerhalb deren die Abweichungen vom erwähnten 

 Gesetz klein bleiben, so durfte dies Gesetz Anw^endung 

 finden, um die in den untersuchten Substanzen gemessenen 

 Wärnietönungen unter sich vergleichbar zu machen. 



Tafel III enthält eine vergleichende Zusammenstellung 

 der in verschiedenen Dielektricis — bei gleicher Ladungs- 

 menge, gleicher Dicke, gleichem ladenden Potential — 

 durch wechselnde Polarisation auftretenden Wärmemengen, 

 dargestellt durch das Produkt aus den Temperaturer- 

 höhungen t in die respektiven Dichten q und specifischen 

 Wärmen ?;. Da es sich hier um einen blossen Vergleich 

 zwischen den in verschiedenen dielektrischen Substanzen 

 auftretenden Wärmemengen — nicht aber um die Be- 

 stimmung des absoluten Betrages derselben handelt, lässt 

 sich t im Produkte f qi] jeweilen durch den entsprechen- 

 den Galvanometerausschlag ersetzen ; Galvanometeraus- 

 schläge sind proportional zu den sie bedingenden Tempe- 

 raturerhöhungen. Es bedeuten in der folgenden Tabelle: 

 d die Dicke des Dielektrikums, a den derselben ent- 

 sprechende Galvanometerausschlag, wie er direkt für alle 

 aufgeführten Substanzen beobachtet wurde; d^r der nach 

 obigem Gesetze auf gleiche Dicke (1,42 mm [Glas]) re- 

 duzierte Ausschlag. 



